— 23 — 



Behalve het grootere weerstandsvermogen tenen zuren enz. is het 

 hardglas beter bestand tegen groote temperatuurswisselingen. Blaasl 



men een gewoon glazen bol en laat men dien niet in de vlam, 

 maar in de lucht afkoelen, dan kan men he sermalen plotse- 

 ling in de vlam van eenen I [ugershoflschen brander houden, zonder 

 dat hij springt. Een hol, die in de vlam gekoeld is, doet dit veel 

 lichter. /(ill's al zijn de wanden /.eer ongelijk van dikte, dan /al 

 het hardglas het nog uithouden. 



In het dagelijksch leven is liet heel blijven van lampenglazen hij 

 het aansteken en uitdoen dei' vlam aan luchtharding toe te schrijven. 

 Bij in olie gekoelde voorwerpen treden de/e eigenschappen nog meer 

 op den voorgrond. 



XI. 



Siemens glas. 



Zooals reeds te voren gemeld is, was de firma Siemens in Dres- 

 den zoo vriendelijk, hardglas en gewoon glas ter beschikking te 

 stellen. Hiermede werden de voormelde uitkomsten vergeleken en 

 gevonden, dat het optisch gedrag geheel overeenstemde. 



Verder was het ontlaten ook hetzelfde. 



liet soortelijk gewicht was van: 



Gewoon glas 2,5316. Hardglas 2,5274, 



Verhouding der soortelijke gewichten dus I : 1,002 '). 



Brekingsindex : 



Nonius I. 



1' vlak. 2 e vlak. 



Nonius II. 



I' vlak. 2 vlak. 



( ie woon. 

 Hardglas 



I 71°32' 

 1(>7°34' 



23 12' 



25° 7' 



351°31' 

 347°33' 



203 I I' 

 205° (> 



Evenals hij de eerste bepalingen werd voor het scherpe beeld 

 de brekingsindex van gewoon spiegelglas gevonden. 



') Verhouding voor harding in kwik: L,0061. 



